( 265 ) 



» Le tableau suivant résume les résultats obtenus avec i gramme de 

 matière : 



Chaleur 

 dégagée. 



Siliciure de fer à 3,5 depiliciumet 0,6 p. loo de carbone gijo*^^' 



» 7,0 » 0,4 » io5o 



> 12,0 » 0,4 » u85 



» '4>'^ " 0)4 " 1270 



» A l'inspection des nombres de calories inscrits dans la première co- 

 lonne, on constate que les quantités de chaleur dégagées par un même 

 poids de siliciure augmentent avec la teneur en silicium. Nous avions déjà 

 constaté que la chaleur de chloruration des fontes croît avec la quantité 

 de carbone dissous ou combiné ; et, comme le carbone mis à nu n'intervient 

 pas dans la quantité de chaleur mesurée, nous avions pu en conclure im- 

 médiatement que les fontes sont constituées avec absorption de chaleur; 

 mais, en attaquant par lebichlorure humide un siliciure de fer, on obtient 

 non-seulement du chlorure de fer, mais aussi de la silice. L'expérience 

 fournit donc un nombre qui mesure à la fois la chaleur de chloruration du 

 fer et celle d'oxydation du silicium. Il faut dans ce cas calculer les quan- 

 tités de chaleur que dégageraient dans les mêmes conditions les éléments 

 du siliciure pris séparément. Or nous avons, dans une publication anté- 

 rieure, montré que la chaleur de chloruration du fer par le bichlorure de 

 mercure humide est de 827 calories par gramme. Quant à la donnée rela- 

 tive au silicium, nous avons pu déduire d'expériences (i) que nous avons 

 publiées en 1870 la quantité de chaleur dégagée par i gramme de silicium 

 passant à l'état de silice hydratée en même temps qu'une quantité équiva- 

 lente de bichlorure de mercure est amenée à l'état de calomel. Nous avons 

 trouvé ainsi le nombre 5i4o pour la chaleur dégagée par i gramme de sili- 

 cium cristallisé. A l'aide de ces deux nombres antérieurement déterminés 

 par nous, il a été possible de calculer ceux qui sont inscrits dans la 

 deuxième colonne du tableau précédent. 



» Ces derniers prouvent que l'union du silicium cristallisé et du fer ne 

 s'accompagne que d'un dégagement de chaleur à peu près nul pour les 

 proportions de silicium que l'on rencontre dans les produits métallur- 

 giques. Nous allons voir que les siliciures de manganèse conduisent à des 

 conclusions complètement différentes. 



(i) Comptes rendus, t. LXX, p. 252. 



